﻿l'allure des courbes de fusion d'alliages solides 

 et d'amalgames, 



PAR 



J. J. VAN L A A R. 



I. Dans ses recherches sur les amalgames d'étain, M. van Heteren *) 

 a observé une courbe de fusion 2 ) sur une étendue beaucoup plus grande 

 que toutes celles étudiées jusqu'ici (notamment depuis 0 jusqu'à environ 

 100 at. °/ Q de mercure). Cela doit surtout être attribué à cette circonstance, 

 que les points de fusion des deux métaux sont très différents: 231 °,6 C. 

 pour l'étain et — 38°,6 pour le mercure. Il en résulte que la courbe 

 de fusion de l'étain rencontre celle du mercure pratiquement à 100 

 at. % de mercure , de sorte que la courbe de fusion du mercure n'a 

 même pas été observée. Nous voyons ainsi, pour la première fois, une 

 courbe de fusion dans tout son parcours, et la question se pose 

 maintenant de savoir si l'allure trouvée par M. van Hetehen pouvait 

 être prévue théoriquement. 



Nous pouvons répondre affirmativement à cette question. Commençons 

 par faire, au sujet des potentiels moléculaires fz et fi t de rétain à l'état 

 solide, et à l'état liquide dans l'amalgame, l'hypothèse la plus simple 

 possible, savoir 



p =e — c T — {k { + R)TlogT 

 A&, =e— e x T— {h { + R) Tlog T+ RTlog{\— x) 



(k l étant la chaleur spécifique pour un volume infiniment grand). Nous 

 admettons par là que les cristaux, qui se séparent de l'amalgame, sont de 

 l'étain pur et non des cristaux mixtes, — une hypothèse que l'expé- 

 rience a à peu près confirmée — , et en second lieu que les grandeurs e 



*) Dissertation, Amsterdam 1902. Voir aussi la note précédente de M. Bak 



HUIS ROOZEBOOM. 



2 ) Dissertation, p. 18. 



